Илья Мельников

Лозоплетение. Особенности изготовления некоторых предметов мебели

Как изготовлять плетеные кресла

Плетеные кресла и стулья будут гармонировать с другими вещами, особенно со столом, если их сплести таким же узором. Существует множество типов кресел и стульев, которые можно изготовить, призвав на помощь навыки и способы плетения различных изделий.

Как изготовить простое плетеное кресло

Первый вариант

Для изготовления простого плетеного кресла необходимо выполнить следующие операции.

Первая операция: необходимо создать каркас кресла.

Для создания каркаса кресла подбирают ровные палки, неровные палки выравнивают жамкой. Жамкой в дальнейшем выполняют и все необходимые загибки.

На ровной палке отметить расстояние, равное 48 см, и жамкой под прямым углом загнуть ее концы.

Согнутые концы длиной 12 см срезать сверху наискосок и получить таким образом переднюю часть рамы сиденья.

Взять вторую палку длиной 120 см и согнуть ее в дугу по длине первой палки; закрепить углы. Таким образом будет получена задняя часть рамки сиденья кресла.

Концы ручек срезать с нижней стороны наискосок и сбить с передней частью.

Получится рама сиденья, к которой снизу на расстоянии 18 см от передней части прибить выгнутую палку.

Отрезать от двух палок куски длиной 63 см.

Отмерить на каждой палке расстояние 34,5 см от комля и сделать до середины толщины палок вырезы такой величины, чтобы в них могла войти другая палка.

Сложить палки вырезами и получить крестовину. Полученную крестовину, необходимо сбить гвоздями и заплести «звездой».

Вторая операция: из ивовых палок нужно сделать ножки кресла.

Передние ножки должны быть длиной 68 см, задние – 45 см.

Передние ножки необходимо прибить к передним углам рамы сиденья с внутренней стороны рамы на высоте 45 см.

Задние ножки прибить к раме сиденья.

На высоте 15см от пола к ножкам прибить крестовину. Длинные крестовины прибивают гвоздями в торец к передним ножкам, короткие – к задним.

Прибитые ножки развинуть таким образом, чтобы внизу они были на 2 – 3 см шире, чем у рамы. Чтобы передние ножки всегда сохраняли это расстояние, к ним нужно прибить палочкую, которую позже снимают.

Третья операция: скрепление каркаса кресла упорами.

Правильность положения передних и задних ножек проверить веревочкой.

Прибитую к ножкам крестовину укрепить со всех сторон упорами в виде дужки.

Концы упоров срезать наискосок, чтобы они плотнее лежали на крестовине.

С внутренней стороны верхние концы передних ножек необходимо немного застругать и прибить к ним заструганную, хорошо вымоченную тонкую палку, из которой согнуть дужку диаметром 6 – 7 см. Второй стороной палку прикрепить к верхнему концу ножки.

Четвертая операция: для прочности обвить лентой места сопряжений ножек и крестовины.

Начать обвивку с низа ножки, затем дойти до крестовины, перейти на нее и обвить ее до того места, где дужка отделяется от крестовины.

Затянуть ленту петлей, ее конец небольшим гвоздиком прибить снизу к крестовине.

Взять новую ленту, укрепить ее между концом крестовины и ножкой, обмотать всю ножку до упоров. После этого обмотать каждый упор с ножкой.

Пятая операция: оплести сиденье кресла.

Плести сиденье можно двумя способами.

Первый способ: взять вымоченные ивовые прутья и сделать из них стояки. Длина стояков 15 см.

Срезать комлевые концы наискосок и загнуть их к раме сиденья.

Второй вариант

При изготовлении кресла по этому способу, необходимо:

прибить к раме сиденья два прута таким образом, чтобы между ними остался промежуток.

Обмотать раму с прутьями ивовой лентой.

В оставленный промежуток вставить срезанные наискосок ивовые стояки.

Стояки оплести веревочкой в три прута, а затем простым плетением. Плести 5 – 6 см, сколачивая колотушкой. Затем прибавить с обеих сторон по два стояка и плести простым плетением.

После того, как плетение достигнет передних ножек, с обеих сторон рамы прибавить по одному стояку.

Плести 5 см, затем все стояки загнуть вниз и оплести прибавленные стояки вместе с ножками кресла.

Далее плести еще 8 – 10 см и закончить веревочной в три прута.

Вставить новый прут между ножками и стояками. Один конец прута обвить вокруг ножки и стояков и просунуть между вторым и третьим стояками. Другой конец загнуть как показано на рисунке.

Конец последнего прута обвить вокруг ножки, спрятать его и прибить гвоздиком.

Плетение верхней части простого кресла.

Для плетения верхней части кресла следует выбрать прутья потолще и прибить их парами комлевыми концами к нижней стороне рамки сиденья. По одному пруту прибивают у передних ножек и кругом всей рамы 35 – 39 прутьев-стояков. Стояки у задних ножек располагают чаще.

Стояки оплести двумя прутьями вершинными концами.

Веревочкой укрепить низ стояков. Концы стояков длиной 5 – 6 см оставить незаплетенными и на этой высоте сплести веревочку в два прута.

Плетение веревочки начать комлевыми концами прутьев от передних ножек. Дойдя до задней ножки, присоединить еще по одному пруту вершинными концами и продолжить плетение до передней ножки. Затем ножку следует обогнуть и, пройдя пару стояков, вывести концы наружу.

Плетение стенки

Стенку плетут рядовым плетением. Плетение заканчивают веревочкой в два прута. Концы прутьев веревочки следует соединить так, как показано на.

Разъединить концы в парах. Один стояк – вправо, второй – влево и составить из них ажур.

На высоте 10 см скрещенные стояки соединить вновь и скрепить веревочкой в два прута.

В задней стенке веревочку нужно поднять выше, но не более чем на 32 см от сиденья.

Закончив плетение веревочки, стояки на 5 – 6 см заплетают рядовым плетением.

К верхнему краю плетения с наружной стороны прибить обруч из палки. Обруч прибить к передним ножкам и сзади к нескольким стоякам.

Стояки загнуть вниз и заплести рядовым плетением, одновременно загибая валиком все к прибитому обручу.

Таким образом верхний край кресла получается красиво загнутым.

Изготовленные плетеные кресла показаны на рисунке.

Таким же образом изготавливают кресло, показанное на рисунке.

Только вместо валика прикрепляют накладную косу, которую плетут из 6 или 9 прутьев.

После того, как будет выплетено 20 – 25 см, косу следует приложить к верхнему концу передней ножки, предварительно вырезав по одному пруту в парах стояков, и плести уже вместе со стояками.

Дойдя до верхнего конца второй ножки, выплести косу из стояков, концы ее обматать лентой и прибить к ножке.

Как изготовить стилизованное плетеное кресло

Изготовление стилизованного плетеного кресла выполняют следующим образом.

Вначале необходимо изготовить из палок каркас.

Для изготовления каркаса делают рамку сиденья 53 х 50 см.

На высоте 40 см прибить рамку к ножками. Длина передних ножек – 60 см, длина задних – 40 см.

Прикрепить нижний обруч и опоры.

К задней раме прибить 10 пар стояков и начать плести простым плетением, огибая крайние стояки.

Плести 4 – 5 см, затем загнуть стояки до горизонтального положения и оплести раму.

Сбить прутья колотушкой, чтобы сиденье получилось более плотным.

Доплести до передних ножек и оставить прутья свободными.

Вставить шаблон и вокруг сиденья прибить стояки. Заплести веревочку в четыре в четыре прута, а затем рядами до верхней части шаблона.

Прибить с наружной стороны еще один обруч. Вынуть шаблон, плоскогубцами загнуть стояки в наружную сторону и продолжить плетение до сиденья.

Смочить стояки, загнуть их вниз и прибить временно палочкой, продолжить плести рядами или послойным плетением.

Для облегчения плетения к доске следует прикрепить вращающуюся раму, а к раме вверх ножками изготовляемое кресло.

Плести следует до нужной высоты, затем веревочкой в три прута через два стояка плетение заканчивают.

Изготовленное плетеное кресло показано на рисунке.

Как изготовить плетеное кресло для отдыха

Первый вариант

Кресло предлагаемой конструкции очень удобное, небольших размеров и легкое.

Для того, чтобы изготовить нижнюю скамейку кресла необходимо:

сделать из толстого прута, согнутого под прямым углом на расстоянии 40 мм от основной части, переднюю ножку-подлучку. Чтобы по внешней стороне изгиба волокна не разрывались, необходимо прут подрезать на третью часть его толщины. Ножкой будет служить часть прута со стороны комля, подлучкой – часть прута со стороны верхушки.

После изготовления двух таких ножек, их соединяют между собой подлучками, а затем таким же образом изготавливают задние ножки-подлучки. Затем соединяют передние и задние ножки-подлучки с помощью боковых.

После изготовления каркаса нижней скамейки, к нему прикрепляют два горизонтальных и два дугообразных боковых прута сиденья и спинки. Прутья сиденья и и спинки скрепляют овальной рамкой, которую изготовляют заранее на шаблоне. К этой рамке, а также к боковым дугам сиденья и спинки необходимо прикрепить боковые подлокотниковые подстрелки. После этого рамку обвивают ивовой лентой.

Последним этапом изготовления кресла является установка прутьев набора и сушка. После просушки кресло шлифуют и покрывают лаком.

Второй вариант

Для изготовления плетеного кресла для отдыха в начале из ивовых палок и прутьев необходимо сплести спинку-сиденье и подставку для ног.

Длина кресла 180 см, длина спинки кресла 65 см, сиденья – 60 см, подставки для ног 55 см, ширина сиденья 55 см, высота от пола 40 см.

За спинкой кресла делают специальное регулирующее устройство.

К подставке для ног следует прибить металлические детали, позволяющие опускать его под сиденье.

Один из вариантов готового кресла показан на рисунке.

Как изготовить летнее кресло

Предлагаемая конструкция кресла красива, прочна, удобна и оригинальна.

Оригинально потому, что в конструкции кресла отсутствуют традиционные передние и задние ножки, нет также и рамы сиденья, которая является одной из составляющих каркаса.

Для изготовления кресла необходимо заготовить гнутые элементы нижней скамейки, средние дуги каркаса рамы спинки и подлокотники на шаблонах.

Чтобы изготовить нижнюю скамейку нужны четыре дуги ножек, которые скрепляются между собой нижними концами на косой срез и П-образную проножку.

Так как рамы сиденья нет, поэтому (прутья каркаса) средние и боковые дуги необходимо прибить к дугам ножек.

К концам этих дуг прикрепляют раму сиденья и спинки. Она связывает в единую конструкцию элементы сиденья, спинки и нижней скамейки.

Поперечная установка прутьев набора сиденья и спинки придает креслу окончательную жесткость и прочность.

Все лицевые поверхности деталей обвивают ивовой лентой. Лаком следует отделать только дуги сиденья, спинки и прутья набора до выполнения плетения.

Как изготовить плетеное кресло для работы

Очень удобное кресло можно изготовить и для работы. Креслу можно придать вид дерева ценной породы или окрасить в красивый черный цвет.

Для изготовления кресла следует заготовить следующий необходимый материал:

подобрать для каркаса толстые прутья;

подобрать прутья для проножки и подлокотников;

подобрать несколько тонких прутьев или лент для оплетения каркаса;

подобрать ленты для крепления стыков соединений простой оплеткой.

Кресло для работы состоит из жесткого сиденья, спинки, четырех ножек (двух передних и двух задних), проножки и подлокотников.

Сиденье изготовляют из рамки, поперечных и наборных прутьев.

Спинку кресла изготавливают из верхней части задних ножек, трех прутьев верха и прутьев набора. Два верхних прута переходят в подлокотники. Средняя часть спинки представляет собой тонкие прутья, переплетенные ивовыми лентами. Изготовить спинку можно из прутьев густого плетения. Верхнюю часть спинки и места соединения оплетают ивовой лентой.

Готовое кресло необходимо просушить и ошлифовать. Если прутья не были окрашены до изготовления, их необходимо покрыть тонким слоем прозрачного лака.

Как изготовить кресло-качалку

Для изготовления кресла-качалки необходимо вначале изготовить каркас сиденья кресла.

Обычно он бывает одинаковой ширины в передней и задней части, однако в передней он может быть на 5 см шире.

Затем в изогнутых полозках, изготовленных из твердого дерева, укрепляют ножки кресла-качалки. В местах крепления ножек в полозках высверливают отверстия соответствующего размера. Вставленные в отверстия ножки прибивают гвоздями.

В случае, если полозки кресла-качалки выполнены из ивовых палок, вначале необходимо сбить гвоздиками только одну его сторону.

Чтобы обе стороны были одинакового размера, вторую половину кресла прибивают гвоздями к первой половине. Вытащив гвозди, получают две одинаковые боковины.

Боковины кресла-качалки соединяют палками длиной 50 см, нижнюю часть кресла соединяют опорами.

Как изготовить плетеное кресло с металлическим каркасом

На рисунке показано кресло с металлическим каркасом высотой 40 и шириной 50 см.

Верхняя часть кресла диаметром 60 см выполнена из ивовых палок, оплетенных камышом педдинг или натуральным камышом. Диаметр палок 12 – 15 мм, длина 15 – 20 метров.

Камыш можно заменить проволокой диаметром 5 мм и длиной 15 – 20 метров. К обеим сторонам проволоки прикладывают четыре ленты и все обматывают ивовой лентой таким образом, чтобы ленты не соединялись в одном и том же месте. Затем следует сплести веревочку длиной 15 см и прибить ее изнутри кресла к палкам, потом привязать ивовой лентой так, как показано на рисунке 114.

Как изготовить плетеное кресло с мягким сиденьем

Кресло с мягким сиденьем имеет высокую спинку и нижние подлокотники. Очень удобно в пользовании. Прутья набора спинки расположены в поперечном направлении.

Мягкое плетеное кресло состоит из каркаса, рамки, образующей спинку и подлокотки, мягкой накладной подушки и ножек. Опору спинки составляют задние ножки.

Спинка кресла заполнена двумя стойками, к которым прикреплены горизонтальные прутья набора.

Сиденье изготовляется из рамки, поперечных прутьев, а также прикрепленных к ним горизонтальных прутьев набора.

Перед сборкой кресла, необходимо изготовить проножку, загнуть ее виде подковы и просушить.

При изготовлении каркаса, ножки кресла соединяют с проножкой и заготовленной заранее рамкой сиденья. Рамку следует сделать в форме трапеции и соединить ее концы на ус.

Изогнутую часть проножки прибивают к задним ножкам, загибая их с обратной стороны, а торцы концов прибивают к передним ножкам с дополнительным обхватом.

На подковообразную проножку ставят поперечную стяжку, которую укрепляют гвоздями с обхватом. Делают это для прочности, чтобы не разъезжались ножки.

Для спинки нужно сделать дужку, предварительно согнув ее на шаблоне и просушив. Затем ее прикрепляют к верхним частям задних ножек на косой срез и обматывают ивовой лентой.

После установки двух вертикальных прутов, приступают к креплению наборных прутьев.

Далее изготавливают подлокотники и осуществляют набор спинки и сиденья.

Спинку можно украсить, применив разноцветные прутья. Прутья для набора сиденья устанавливают вертикально. После этого все детали кресла, за исключением наборных прутьев и подстрелок, обвивают ивовой лентой.

Подушку для сидения обычно изготавливают из эластичного полиуретана, а затем облицовывают красивой мебельной тканью.

Готовое просушенное кресло следует отшлифовать и покрыть прозрачным лаком.

Как изготовить кресло с деревянными ножками

На рисунках показаны кресла с деревянными ножками. Верхняя часть кресла выполнена из ивовык палок и прутьев.

Диаметр обруча кресла 65 см, длина сиденья 40 см, высота спинки 35 см.

Для изготовления такого кресла к горизонтально прикрепленным ивовым палкам следует прибить прутья и привязать их ивовыми лентами. Прутья должны быть соответствующей толщины.

Content

Илья Мельников
Лозоплетение. Особенности изготовления некоторых предметов мебели

Как изготовлять плетеные кресла

Как изготовить простое плетеное кресло

Первый вариант

Второй вариант

Плетение стенки

Как изготовить стилизованное плетеное кресло

Как изготовить плетеное кресло для отдыха

Первый вариант

Второй вариант

Как изготовить летнее кресло

Как изготовить плетеное кресло для работы

Как изготовить кресло-качалку

Как изготовить плетеное кресло с металлическим каркасом

Как изготовить плетеное кресло с мягким сиденьем

Как изготовить кресло с деревянными ножками